( 564 ) 



u I. Préparation des sous-cidoriires de silicium. — En faisant passer de la 

 vapeur de chlorure de silicium sur du silicium en fusion dans un tube 

 maintenu à une température un peu inférieure à celle du ramollissement 

 de la porcelaine, nous avons obtenu du silicium qui se dépose sur les pa- 

 rois, et un liquide qui renferme, outre le bichlorure, nue petite quantité 

 de sous-chlorures. Il faut pour cela que le courant soit très-rapide et que, 

 par suite, le refroidissement des vapeurs soit très-brusque. Quand le cou- 

 rant était lent, nous ne recueillions pas de quantités appréciables de sous- 

 chlorures, ces corps ayant, au rouge sombre, une tension de dissociation 

 considérable. 



» Un seul passage du chlorure de silicium ne donne qu'une très-faible 

 proportion de sous-chlorures; nous avons dû, pour en oblenir déplus 

 grandes quantités, disposer l'appareil de manière à ce que le bichlorure pût 

 repasser plusieurs fois sur le silicium, en allant alternativement dans un sens 

 et dans l'autre, sans être jamais en contact avec l'atmosphère. Nous 

 y sommes arrivés en fixant, aux deux extrémités du tube de porcelaine, 

 des récipients en verre susceptibles d'être alternativement chauffés ou re- 

 froidis. Chacun de ces récipients communiquait de plus avec un long tube 

 vertical plongeant dans le mercure et destiné à éviter tout excès de pres- 

 sion intérieure, ainsi que toute rentrée d'air. 



» L'expérience est délicate à conduire, car il faut maintenir dans tout 

 l'appareil la tension de la vapeur du chlorure sensiblement égale à la pres- 

 sion atmosphérique, pour éviter que le tube de porcelaine, fortement 

 chauffé, ne s'aplatisse sous la pression extérieure. On doit d'ailleurs em- 

 pêcher avec soin la rentrée de l'air pendant toute la durée de l'opération, 

 car il se formerait des oxychlorures de silicium, dont quelques-uns sont 

 extrêmement difficiles à séparer, par distillation fractionnée, des sous-chlo- 

 rures avec lesquels ils se trouvent mélangés. Quand nous avions réussi 

 à faire passer le bichlorure cinq à six fois sur le silicium en fusion, nous 

 étions obligés de nous arrêter, le tube de porcelaine se trouvant obstrué, et 



l'action du ciiloruie de mercure sur le sesqui-iodure de silicium, un mélange du bichlorure 

 de silicium ordinaire et d'un sous-chlorure. Il pense, d'après son mode de production, que 

 ce chlorure doit posséder la composition que M. H. Sainte-Claire Devilie a déjà indiquée 

 pour le notre, dans sa Communication verbale du i4 août courant. L'analyse et la détermi- 

 nation de la densité de vapeur de ce sous-chlorure pourront seules indiquer s'il est iden- 

 tique avec le sesquichloriire dont nous donnons aujourd'hui toutes les propriétés, et qu 

 provient de réactions complètement différentes. 



